Nr. 8 



Sitzung am 25. April. H. v. Jüptner. 



169 



Hanns Freih. Jüptner v. Jonstorff. Analysen von zur 

 Cementfabrication benützten Gesteinen eines Mergel- 

 lagers zu Stein in Krain. 



Die untersuchten Mergel, der Etage des Muschelkalkes angehörig, 

 stammen von Stein in Krain, am rechten Ufer der Feistritz, und werden 

 zur Fabrikation von hydraulischem Kalke benützt. Sie wurden mir 

 vom Eigenthümer, Herrn Alois Praschniker mit dem Ersuchen 

 übergeben, zu untersuchen, ob sie ein brauchbares Materiale zur 

 Portlandcement-Fabrikation seien. 



Die Schichtung der Mergel ist eine regelmässige, die Schichten 

 streichen von Ost nach West, und fallen beiläufig unter 35° Nord. 

 Das Hangende, nur circa 0"6 Meter mächtig, besteht aus Alluvium 

 Die einzelnen Schichten haben eine wechselnde Mächtigkeit von 

 0'07 Meter bis 0'5 Meter. 



Die Mergel sind derb, von grauer Farbe und haben erdigen 

 Bruch. Die Struktur ist bei der ersten, sowie bei der 6. und allen 

 folgenden Schichten erdig, bei der 2. bis inclusive 5. Schichte von 

 oben schwach schiefrig. Sie enthalten fast alle kleine, glänzende 

 (Glimmer) Blättchen. Fossile Reste sind in diesem Gesteine sehr 

 wenig vorhanden und so undeutlich erhalten, dass deren nähere Be- 

 stimmung unmöglich ist. 



Das speeifische Gewicht schwankt zwischen L* 12 1.7 und 30479; 

 es beträgt, von oben nach unten gezählt, in der 



1. Schicht 1-7433 li. Schicht 19213 



2. „ l-880. r ) 7. „ 2-2190 



3. „ 2-7062 8. „ 3-047*) 



4. „ 1-7321 9. „ 1-1217 



5. „ 2-4909 10. „ 2-6308 



Die Mittelanalysen dieser Mergel sind in folgender Tabelle zu- 

 sammengestellt; die Nummern bezeichnen die Reihenfolge der Schichten 

 von oben nach unten. 



Folge der Schichten von Oben nach unten. 



Stoffe 



II. 



III. 



IV. 



V. 



VI. 



VII. 



VIII. 



IX. 1 ) 



40 12 



0-79 



4201 



6-12 



1507 



7-07 



870 



1746 



— 



0-59 



044 



874 



— 



Spur 



206 



2324 



3323 



1410 



Spur 



— 



— 



16-53 



2616 



16-90 



2-07 



2-30 



4-17 



Spur 



079 



131 



037 



125 



1-78 



291 



2-59 



2 40 



x. 1 ) 



Si O 2 

 AI, 3 

 Fe, O s 

 Fe 

 Fe S 

 Mn 2 3 

 Ca 

 M K O 

 ( ■(»■ 

 SO 3 

 K 2 

 Na., 



Mulm i In I 



23-74 

 3-69 



1203 

 062 



27 70 

 Spur 

 2837 

 117 

 0-35 

 0-72 

 1-86 



43-99 

 1-79 

 4-25 

 8-41 

 0-70 

 0-67 



15-84 

 0-88 



1773 

 267 

 0-28 

 0-38 

 256 



2100 

 1-56 

 1-51 



5-33 

 Spur 



3512 

 Spur 

 29-77 

 240 

 14 

 1-36 

 226 



40-95 

 339 



9 90 

 Spur 



2 99 

 15 35 

 Spur 

 1492 



580 

 Spur 



0-37 



6-78 



41-34 

 423 

 922 

 112 

 2 04 



13-57 

 Spur 

 10 96 

 501 

 96 

 2-57 

 799 



3959 

 4-70 

 9-03 



228 



Spur 



1702 



Spur 



12-13 



4-78 



053 



009 



1002 



2173 



829 



Spur 



3484 

 Spur 

 2207 

 2 37 

 051 

 0-38 

 34 ' 



Summe 10025 10008 10046 101-35 



9901 



10019 |l01-25 |l00 18 1 100 54 |100 35 | 



') ') Enthalten etwas Phosphorsäuere. 



K. k. geolog. Reichsanatalt 1876. Nr. 8. Verhandlungen. 



23 



